( 620 ) 
laquelle nous avons suivi la marche ordinaire, en agissant sur des quantités 
de métal égales à celles employées habituellement. Ainsi 3200 kilogrammes 
d’une fonte grise, connue pour donner de bon acier par l'addition de 
4oo kilogrammes d’une fonte blanche lamelleuse, le spiegel-eisen, qu'on 
reçoit de Prusse, furent, après fusion au four à réverbère, décarburés dans 
le convertisseur. Puis, au lieu de spiegel-eisen, on ajouta 400 kilogrammes 
d’une fonte contenant du tungstène. Nous avons obtenu de cette manière 
un acier prenant bien la trempe, se forgeant et se laminant bien. Façonné 
en rails pour chemins de fer, en feuilles de ressorts pour wagons et en tôle, 
il a, sous ces diverses formes, bien résisté aux épreuves exigées. 
» La fonte alliée provenait en grande partie de celle préparée au cubilot 
par la méthode dont j'ai donné la description dans une Note insérée aux 
Comptes rendus (1). La teneur, 8,84 pour 100, de cette dernière en tung- 
stène, était moindre dans une autre portion préparée différemment, de sorte 
qu’elle se réduisit en moyenne à 6,42. Cette dose, répartie uniformément sur 
toute la masse du métal introduit dans l'appareil, donne la proportion de 
0,70 pour 100. Mais, par suite d’oxydations dans le four à réverbère et le 
convertisseur, il y eut des pertes qui, d’après l'analyse faite à l'École des 
Mines, s’élevèrent à moitié environ de la quantité totale. Cette déperdition 
n’a du reste rien d’extraordinaire; car, avec tous les procédés suivis jus- 
qu'ici pour obtenir de l’acier au tungstène, on n’a jamais réussi qu'à utili- 
ser une assez minime partie de ce dernier métal. 
» L’acier produit contenait donc seulement quelques millièmes de tung- 
stène, et il paraitra peut-être difficile qu’une si faible proportion ait eu un 
effet appréciable. Il n’en faut pas moins attribuer au traitement par le wol- 
fram la propriété acquise d’avoir donné de l'acier de bonne qualité. Pour 
opérer cette transformation, une fonte pure et surtout exempte de phos- 
phore est nécessaire; or, celle qui formait la base de l’alliage ne remplissait 
pas ces conditions, c’était de la fonte grise écossaise de Gartsherrie, nulle- 
ment aciéreuse, et que l'influence du wolfram a dù modifier profondément: 
» Nul doute, en conséquence, que par un choix de fontes mieux appro- 
priées à ce genre de fabrication, l’on ne parvienne à des résultats encore 
meilleurs. Quant à la déperdition du tungstène, je crois qu’on pourra Fatter 
nuer au moyen de quelques changements dans les détails de l'opération. Il 
faut aussi remarquer qu’en appliquant ma méthode des agglomérés de 
wolfram il sera facile de donner à l’alliage de la fonte un titre beaucoup 
(1) 1866, deuxième semestre; p. 977- 
